316 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
do metálico, que extendiéndose uniformemente 
ó disolviéndose en la masa, le comunica el tinte 
deseado. 
Pero para esmaltar , es preciso aplioar sobre 
la superficie del metal, de la porcelana ó del vi¬ 
drio, los colores pulverizados con un fundente fá¬ 
cil de vitrificar. So exponen en seguida á un 
gradro de calor suficiente para fundir el esmalte, 
y de esta manera se fijan sobre el objeto que se 
habrá decorado. 
Cuando se trata d o pintar sobre vidrio, se mue¬ 
len los colores con agua, y después de haberlos 
aplicado sobre el cristal, se dejan secar bien pa¬ 
ra exponerlos en geguida á la temperatura mas 
conveniente que indique la experiencia; después 
se quitan de encima del cristal oon un cuchillo 
de paleta. 
La plata, bajo cualquier forma que se emplee, 
es el principal componente de los colores desti¬ 
nados para la pintura sobre vidrio. He aquí las 
diferentes preparaciones do esta sustancia: 
So obtiene el nitrato de plata dilatando dos 
ó tres otizas de ácido nítrico en tres veces su 
volumen de agua destilada, y añadiendo poco á 
poco pía ' pura dividida en pequeños fragmen¬ 
tos, hasta que el ácido, aun á una temperatura 
elevada, no pueda disolverla. Pasndás algunas 
fieras de reposo so decanta el líquido, y se con¬ 
serva para el uso en un frasco bien limpio. 
JPreparacienes de la plata hecha» c»n dicha 
solución. 
Núm. 1. Se disuelve sal común en agua, y 
se ecba en ésta gota á gota nitrato de plata, 
hasta que no forme precipitado; de esta manera 
se obtiene una sustancia blanca, pasada y cua¬ 
jada, que cuando seca, después de haberla lava¬ 
do con agua caliente y expúéstola á la luz, toma 
un color de púrpura Eubido. Se designa ordi¬ 
nariamente con el nombre de muriato dt flato, 
(cjoruro de plata). 
Ntím. 2. A una soluciou acuosa de carbona¬ 
to de sosa, se añade nitrato de plata; el preci¬ 
pitado* blanco que se forma debo lavarse y des¬ 
pués secarse, para que se conserve en este es¬ 
tado: es carbonato de plata. 
Núm. 3. Carbonato do potasa empleado en 
lugar del de sosa, depondrá igualmente carbona¬ 
te de plato,. 
Núm. 4. Fosfato de sosa disuelto en agua, 
precipite: .a trato de plata en fosfato de 
plata. 
Núm. 5. Se pone en un crisel una porción 
cualquiera de plata en pane* muy delgados, se le 
mr; azufre y se pone todo «obre el fuego. 
Fu wlido y consumido el azufre, so añade otra 
cantidad del mismo, y cuando *e habrá disipado 
enteramente, se retira la plata para calontarla al 
tojo bajo la mufla, y pulverizarla en seguida en 
un mortero. 
Núm. 6. So mote una lámina do estaño en 
una solución de Ditrato do plata dilatado y ca¬ 
lentado; la plata, que se uno al estaño en figura 
de laminitas metálicas, so recoge y lava con agua 
caliente, y se pulveriza en un mortero. 
Núm. 7. Se hace la misma operación del 
número 6, sustituyendo al estaño una lámina de 
oobre bien ¡avada. 
Estas diferentes preparaciones do plata mez¬ 
cladas con otros ingredientes, forman los tintes y 
matices que se requieren para la pintura sobre 
vidro. 
Amarillo. 
1° Se mezclan juntas partes iguales de carbo¬ 
nato do plata mímero 2 y de laca amarilla, y se 
muelen con aceito esencial de trementina; se 
añado este mismo aceite espesado por el tiempo 
(tres ó cuatro años), y se aplica el color por ca¬ 
pas delgadas. 
2° Se toma una paite de muriato do plata mí- 
mero 1, treo de alúmina obtenida de una disolu¬ 
ción de alumbre precipitada por el carbonato do 
sesa, tres de oxalato de hierro preparado por la 
precipitación do úna solución clara do sulfato de 
hierro por el oxalato de potasa, y dos partes do 
óxido de zinc. Primero se muele con agua el 
muriato do plata con el óxido de zinc, dospues 
con los otros ingredientes, y se aplica el color 
espeso. 
3° Partes iguales do plata mímero 2 y do la¬ 
ca amarilla, pulverizadas con aceito esencial de 
trementina, y mezcladas con a*eito esposo: se 
aplican sobre el cristal por capas dolgadas. 
4? Se procede de la misma manera con una 
mezcla oompuesta de uña parte de plata número 
4, una de laca amarilla y una y media do aroilla 
blanca, todo pulverizado como arriba. 
Anaranjado. 
I 9 Una parto do la plata número 6 y dos de 
ocro amarillo y rojo, mezclados en partes 'P¡ us, ~ 
les; se lavan con agua y se calcinan al rojo. Des¬ 
pués de molido el oolor como se practica de or¬ 
dinario, se aplica por capas delgadas. 
2" Se toman partes iguales do plata número 
7 y de ocre amarillo y rojo, que se pulverizan co¬ 
mo queda dicho mas arriba. Si se quieren pin¬ 
tar de color anaranjado piezas enteras de cristal, 
se aumentan las proporciones de ocre. La in¬ 
tensidad del color depende del grado de calor 
del hornillo y del tiempo que está expuesto el 
vidrio al fuego. La experiencia sola puedo ser¬ 
vir de regla en esta operación. 
Rojo. 
Se muelen como de ordinario y se aplican por 
capa espesa partes iguales de plata número 5 y 
